SÉANCE DU 29 JUIN rpoS. tôSg 



conslituer un caractère fondamental des deux catégories d'alliages, laisse 

 cependant apparaître, entre leurs propriétés, une évidente analogie, qui 

 ressort nettement de la comparaison suivante : 



» Les phénomènes simultanés qui accompagnent le refroidissement 

 graduel sont, dans les aciers au nickel 



IrréversibltiS : 



L'apparition du magnétisme avec forte 

 hyslérèse thermique; 



L'augmenlatiou irréversible du volume, 

 ou dilatation réelle de l'alliage avec i'orte 

 liystérèse ; 



La diminution irréversible du module 

 d'élasticité, contraire au phénomène nor- 

 mal ; 



Un dégagement irréversible de chaleur. 



R, 



tiveisibles 



L'apparition du magnétisme comme fonc- 

 tion bien définie delà température; 



La déviation positive de la courbe nor- 

 male de contraction, c'est-à-dire une dila- 

 tation virtuelle de l'alliage; 



La diminution réversible du module 

 d'élasticité, contraire au phénomène nor- 

 mal ; 



Pas de phénomènes thermiques irréver- 

 sibles, phénomènes réversibles probables. 



» Dans les deux classes d'alliages, les phénomènes se distinguent donc 

 uniquement par l'hystérèse thermique. On est dès lors fondé à les envisager 

 comme étant de même naUire, et à attribuer à l'hystérèse thermique un 

 caractère secondaire, comme l'hystérèse de champ est un caiactère acces- 

 soire des phénomènes magnétiques dans le fer et les aciers. Or, puisque les 

 phénomènes observés sont de même nature intime, on est tout naturelle- 

 ment conduit à les rattachera la même cause. 



» On sait, d'autre part : 1° que le fer éprouve, vers 890°, une transfor- 

 mation caractérisée an lefroidissement par un bruscpie dégagement de cha- 

 leur et une subite dilatation linéaire de -j-^ (passage de l'état y à l'état fi); 

 une deuxième transformation, faisant apparaître le lerro-magnétisme, se 

 produit vers 755° (passage de p à a) (H. Le Chatelier, Osmond, 

 P. Curie, etc.); 2° que des additions progressives de nickel au fer abaissent 

 les températures dfs deux transformations avec une vitesse inégale, et les 

 amènent à se confondre, au refroidissement, pour 4 pour 100 de nickel et, 

 au réchauffement, pour 8 pour roo de nickel environ (Osmond); 3° que, 

 au-dessus de la transformation supérieure, le fer possède une dilatabilité 

 linéaire égale à ^uaaaats environ par degré (H. Le Chatelier, Charpy et 

 Grenet), alors qu'aux températures ordinaires sa dilatabilité est de , ^,(,'J^^^ 

 seulement. 



» Le nickel, de son côté, ne présente qu'une transformation, celle qui 



